— 124 — 



materiens förhållande under olika omständigheter, samt fränd- 

 skapernas olika aktivitet under skiljaktiga temperaturer, utan 

 de beröra ofta äfven sådane förhållanden, h vilka sta i närma- 

 ste samband med en del geologiska tilldragelser, nemligen de, 

 hvilka timat under det att vulkaniska krafter varit medver- 

 kande. Utan att på något sätt underkänna de i denna rikt- 

 ning gjorda äldre försök, utmärka sig dock Ebelmens för nå- 

 gra år sedan offentliggjorda undersökningar såsom varande af 

 ett särdeles intresse, men oaktadt underrättande oss om sättet 

 att på artificiell väg åstadkomma flera sådane föreningar, hvilka 

 förut endast uti naturen blifvit påträffade, grunda de sig dock 

 alla på borsyrans egenskap att förflygtigas utur dess salter vid 

 en högre temperatur, lemnande dervid baserna såsom rena el- 

 ler i förening med h varandra, under form af kristalliserade 

 återstoder. Visserligen omtalar Ebelmen äfven att fosforsyrade 

 salter iiro tjcnliga för framställandet af likartade föreningar 

 samt att kristalliserade fosforsyrefria baser fås såsom återsto- 

 der, då fosforsyrade salter underkastas en längre tids glödg- 

 ning; dock har han enligt detta förfaringssätt icke framställt 

 några föreningar, hvarföre man icke utan skäl skulle önska sig 

 få se de fullgiltiga bevisen derom framlagda, särdeles emedan 

 de fosforsyrade salterna så lätt öfvergå under glödgning till 

 ^fosforsyrade salter (metaforsater) samt såsom sådane äro, enligt 

 våra föregående kunskaper, kända för att icke vidare förän- 

 dras, åtminstone då de icke underkastas en alltför högt drif- 

 ven hetta. De försök jag härmedelst har den äran att för 

 Akademien framlägga hafva blifvit verkställda under andra för- 

 hållanden, då hvarken borsyra eller fosforsyra varit medver- 

 kande samt af Hr Gentele anställda vid Gustafsbergs postlins- 

 fabrik på Wermdön. Dervid har Hr Gentei.e iakttagit: 



Kronwxid. Inlägger man surt kromsyradt kali uti en 

 postlinsdcgel samt sedan utsätter den under 1 8 timmar för 

 den hetta, hvilken bibringas rågodset uti en postlinsugn, så 

 bekommer man såsom återstod en rest af kromoxid, under 

 det att kalit blifvit dels upptaget af degelmassan, dels förflyg- 



